Publication: Magyar Közlöny
Issue: MK-2009-113 (Year: 2009, Number: 113)
Era: 2004-2010
Section: 39/2004.(IV.7.)GKM rendelettel módosított 8/2003.(II.19)GKM rendeletet.
Paragraph Index: 5328

2. ábra 3. Vizsgálati eljárás és kiértékelés 3.1 A próbatest elĘtárolása A próbatesteket a csapok besajtolása elĘtt 21 napon át 40 °C ± 1°C hĘmérsékleten a vizsgálandó töltĘanyagba és a standardfolyadékba merítve kell elĘtárolni. A 6.1.6.1 bekezdés c) pontja szerinti standardfolyadék esetében az elĘtárolás n-butil-acetátban történik. 3.2 Eljárás a maradék szakítószilárdsági görbe meghatározásához 3.2.1 A vizsgálat végrehajtása A 2.a ábra szerinti csapot kúpos részénél fogva a hengeres részével akadálytalanul a próbatest furatába kellé nyomni. Az így elĘkészített próbatestet azután a megfelelĘ vizsgáló folyadékkal töltött és 40 °C-ra temperált tárolóedénybe kell meríteni és szárítószekrényben 40 °C ± 1 °C hĘmérsékleten kell tartani. A c) pont szerinti standardfolyadék esetében ezt a vizsgálatot a nedvesítĘszer 2%-os n-butil-acetátos oldatával kell végezni. A próbatestbe a csap benyomása és a vizsgáló folyadékba mártás folytatása között eltelt idĘt egy mérési sorozatnál egységesen kell megválasztani és állandó értéken kell tartani. A tárolási idĘtĘl és a vizsgáló folyadéktól függĘ feszültségi repedés képzĘdés meghatározásához a tárolási idĘt eközben úgy kell megválasztani, hogy a vizsgált standardfolyadék és az töltĘanyag maradó szakítószilárdság-görbéi között egyértelmĦ eltérés legyen látható. A tárolóedénybĘl való kivétel után a próbatestekbĘl azonnal el kell távolítani a csapokat és a próbatesteket meg kell tisztítani a vizsgáló folyadék maradékától. ~45 2009/113. szám SzobahĘmérsékletre hĦlés után a próbatesteket a hornyolt oldallal párhuzamosan a furat közepén keresztül fĦrészeléssel ketté kell vágni. A további vizsgálatokhoz csak a hornyolt próbatest részeket kell felhasználni. A hornyolt próbatest részeket a vizsgáló folyadékból való kivétel után 8 órán belül szakítógépen 20 mm/min vizsgáló sebességgel (a mozgó pofa sebessége) egytengelyĦ húzó-igénybevételnek kell alávetni törésig. Meg kell határozni a legnagyobb erĘt. A szakítóvizsgálatot szobahĘmérsékleten kell végezni (23 °C r 2 °C) az ISO/R 527 szabvány szerint. 3.2.2 Kiértékelés A vizsgáló folyadék hatásának megállapítására az értékelés az elĘtárolt és csapbenyomás nélküli próbatestek legnagyobb feszültségének mint kiindulási értéknek és ty tárolási idĘ után, ahol y t 5 (nap), után a próbatestek legnagyobb feszültségének meghatározása alapján történik. Miután ezen ty idĘpontoknál kapott legnagyobb feszültségeket a kiindulási értékhez viszonyítva %-ra átszámítottuk, ezeket az értékeket diagrammban kell ábrázolni, pl. a 3. ábra szerinti módon. A „nedvesítĘszer-oldat”, „ecetsav”, „n-butil-acetát/nedvesítĘszer n-butil-acetáttal telített oldata” vagy „víz” standardfolyadékkal végzett mérésekbĘl kapott megfelelĘ maradék feszültség görbékkel való összehasonlítás azután mutatja, hogy a vizsgált termék az azonos tartályanyagra erĘsebb, gyengébb vagy semmiféle hatást sem fejt-e ki (lásd a 3. ábrát).

Source: https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/84e3e45af24760c2bcca0ba80dc7436f6ce280fb/dokumentumok/18fa8cedb97520048f138149e07a6036a46778a1/letoltes